506 



aan de Java-waar en ook omdat de opbrengst voor een goed deel 

 plaatselijk wordt verbruikt. Ceylon voerde in 1909 ongeveer 1500 

 pikol uit. 



Eigenschappen. 



De kapokvezel verschilt aanmerkelijk van den katoendraad ; het 

 onderscheid is mikroskopisch duidelijk waar te nemen. Men ziet dan 

 de kapok als rolronde, holle buizen met vrij dunnen wand en de 

 katoenvezel als een platten, gewrongen hollen band met een vrij stevigen 

 wand en minder ruime opening. Dit verschil tusschen de vezels 

 verklaart de uiteenloopende toepassing ; de meer stevige, gedraaide 

 katoenvezel is goed te verspinnen, de gladde, onsterke kapokbuis 

 daarentegen niet. Toch verleent die schijnbaar ongunstige structuur van 

 de kapokvezel haar hoogst waardevolle eigenschappen ; de belangrijke 

 hoeveelheid lucht, die zich in de capillaire buisjes bevindt, maakt, dat 

 de kapok een groot drijfvermogen bezit en moeilijk door water wordt 

 bevochtigd. Hiermede is tevens een der allerbelangrijkste nieuwe 

 toepassingen van kapok aangeduid, namelijk voor reddingsboeien. 

 Het drijfvermogen werd door Greshoef in het Laboratorium van het 

 Koloniaal Museum op eenvoudige wijze bepaald op 25 tot 30 maal 

 het eigen gewicht; de Mazure (1903) verklaarde, dat kapok, die 

 onmiddellijk na de onderdompeling 32 maal haar eigen gewicht droeg, 

 na 30 dagen in het water gebleven te zijn, nog 26 maal dat gewicht 

 kon dragen. 



Deze proeven zoude men die voor de practijk kunnen noemen ; 

 door Dr. de Jong is onlangs met door hem geconstrueerde toestellen 

 het juiste drijfvermogen van kapok veel hooger gevonden, namelijk 

 37.5 tot 40 maal het eigen gewicht. Ter vergelijking zij medegedeeld, 

 dat het drijfvermogen van kurk 5, van rendierhaar 10 en van katoen 

 circa 15 is. Door De Jong is nog het drijfvermogen bepaald van 

 ontvette kapok op 45, van droog verhitte kapok op 44, van met water 

 uitgetrokken kapok op 44 ; uit welke proeven af te leiden is, dat het 

 drijfvermogen niet toe te schrijven is aan het vetgehalte der vezels, 

 dat trouwens niet zooveel hooger is dan bij katoen ; het bedraagt 0.7 %. 

 Een oogenblik is de goede naam van kapok als vulstof voor reddings- 

 materiaal bedreigd door de ramp met de „General Slocum" (in de East 



